274 



Die gehörig entglasten Schlacken und, wie so eben berührt, vorzüglich die aus den mit Coaks 

 betriebenen Hohöfen bieten alle Kennzeichen eines brauchbaren, den Basalt ersetzenden Wege -Bau- 

 Materials dar; und da, wo letztgenanntes Gestein (wie da, wo Eisenhütten belegen, und namentlich in 

 Oberschlesien oft der Fall) nur mit großen Kosten zu erlangen, durch ein anderes in der Nähe nicht 

 zu ersetzen und ein gutes Deckmaterial für die sehr stark befahrenen Chausseen nöthig ist, erscheinen 

 die Ergebnisse der begonnenen Verwendung dieser Schlacken für erwähnten Zweck von größter Wich- 

 tigkeit. Bereits ist auf größeren Chausseestrecken dieses Deckmaterial in Anwendung gebracht, jedoch 

 die Zeit noch zu kurz, um über dessen Brauchbarkeit im Vergleich gegen Basalt schon jetzt ein sicheres 

 Urtheil fällen zu können. Möglicherweise kann dieselbe dadurch etwas beeinträchtigt werden, daß die 

 präparirten Schlacken keine so absolute Gleichartigkeit darbieten, wie der Basalt, bei ihrem Zerkleinen 

 also zur Zeit noch eine bedeutende Masse belästigender Abraum fällt; doch dürfte bei sorgfältiger Be- 

 handlung, auch vielleicht einiger Sortirung der Schlacken, und wenn man das Zerkleinen an dem Ge- 

 winnungsorte vornehmen könnte, diesen Mängeln zu begegnen sein. 



Da der Prozeß, dem die Schlacken unterworfen werden, keiner kostspieligen Vorrichtungen bedarf, 

 so wird es leicht sein, dieses neue Straßenbau -Material in der erforderlichen Quantität zu beschaffen, 

 nachdem die Brauchbarkeit vollständig erwiesen sein wird. Dieser Erweis ist nicht zu bezweifeln. 

 Sollten die Schlacken wider Verhoffen auch nicht völlig den Basalt ersetzen, so wird ihnen doch der 

 weit billigere Preis den Vorzug geben. Während z. B. der Basalt auf den Chausseen im beuthener 

 Kreise weit über 20 Thlr. pro Schachtruthe zu stehen kommt, wird die Schlacke nur circa 12 — 14 Thlr. 

 dergleichen kosten, nämlich zur Zeit ungefähr 8 Thlr. Gestehungskosten und 4 — 6 Thlr. Fracht. Uebrigens 

 ist nicht aus den Augen zu lassen, daß alles bisher in dieser Sache Geschehene immer noch in die Klasse 

 der Versuche gehört und diese in weiterem Verfolg zu ganz veränderten oder vervollkommneten Produc- 

 tions-Methoden führen können. So öffnet sich ein Weg, gleichzeitig den Eisenhütten eine nicht ganz 

 unbedeutende Neben -Einnahme zu verschaffen, einen für nutzlos geachteten, bisweilen sogar durch An- 

 häufen lästig gewordenen Gegenstand zu verwerthen und einem öffentlichen Bedürfniß zu Hilfe zu kommen. 



Auch wissenschaftlich interessante Resultate gehen aus den angestellten Versuchen hervor. Der 

 Prozeß, dem die Schlacken unterworfen werden, ist ein "Entglasungs-Prozeß, im Wesentlichen der- 

 selbe, dessen sich zuerst R6aumur bedient hat, um aus gewöhnlichem strengflüssigen Glase das soge- 

 nannte R^aumurs'che Porzellan darzustellen. Hohofenschlacke ist, wie das gewöhnliche Glas, ein 

 auf dem Schmelzwege erzeugtes Glas, das, wie jenes, in Folge schneller Erkaltung in amorphem Zustande 

 erscheint und durch den Entglasungsprozeß in den mehr oder weniger krystallinischen übergeführt werden 

 kann. Doch sind die Producte, welche die Schlacken bei der Entglasung liefern, sowohl unter sich 

 verschieden, als zum Theil auch vom Reaumur'schen Porzellan abweichend. Nur insofern besteht Gleich- 

 artigkeit, als sowohl Schlacke wie Glas durch den Entglasungsprozeß Glanz, Durchsichtigkeit, Durch- 

 scheinendheit und Sprödigkeit verlieren, dagegen bedeutend an Härte und Festigkeit gewinnen. Eine 

 Abweichung besteht aber darin, daß das Glas ein vollkommen krystallinisches oder faseriges Gefüge 

 annimmt, ohne daß bei der Entglasung Schmelzhitze angewendet zu .werden braucht, wogegen ein solcher 

 Hitzgrad bei der Schlacke, um ihr ein krystallinisches Gefüge zu geben, unbedingt nothwendig ist, da, 

 wie oben gezeigt, nur die unmittelbar vor dem Hohofen in einem Sumpfe angesammelte und sehr 

 langsam erstarrte Schlacke eine krystallinische Textur annimmt, und zwar sogar nur theilweise, indem 

 sich die krystallinische Schlacke nur auf den mittleren Kern der ganzen Masse beschränkt. Die im Meiler 

 behandelte, nicht bis zum Schmelzen erhitzte Schlacke nimmt gar keine krystallinische Textur an, sondern 

 zeigt auf dem Bruche nur eine ebene, matte, etwas rauhe Oberfläche. Ob diese Schlacke nicht demnach 



